37 
nur oberflächlich gebildet, stehen auf den Flächen senkrecht und hören nach 
der Tiefe der Plättchen hin bald auf. 
Unregelmäßigkeiten in der inneren Struktur machten sich dadurch bemerk- 
bar, daß scheinbar ohne ersichtlichen Grund die Stücke an größeren und 
kleineren Teilen eine dunklere Färbung anuahmen und hier deshalb auch eine 
Dichte der Substanz und einen Brechungsquotienten erhielten, die von denen 
der anderen Teile recht erheblich abwichen. Daß die Messungen an diesen 
Stücken Resultate ergaben, die sich nicht in Einklang miteinander bringen 
lassen wollen, ja sich sogar widersprechen, dürfte deshalb nicht allzu wunder- 
bar erscheinen. 
Die Untersuchungen über die Einwirkung der Wärme auf den Stein sind 
nicht als Ganzes vorgenommen worden. Verschiedene Male wurden sie bis 
auf weiteres unterbrochen, weil ein Vergleich der gewonnenen Resultate keine 
verwendbaren Resultate ergab. Da vermutlich irgend welche Fehler die Ver- 
anlassung zu diesem Mißlingen hätten sein können, so wurde mit frisch ge- 
schnittenen Platten die Untersuchung noch einmal begonnen und schließlich 
— wieder unter Wahrung der äußersten Vorsichtsmaßregeln und unter Auf- 
wendung der größten Sorgfalt — noch an vier weiteren Plättchen wiederholt, 
freilich mit demselben, wenig zufriedenstellenden Erfolge. Die hierbei gewonnenen 
Resultate sind in den Tabellen 5 bis 8 niedergelegt. 
Bei der Erwärmung der Stücke wurde in der folgenden Weise verfahren. 
Die Plättchen wurden alle zusammen denselben Bedingungen ausgesetzt. Nach- 
dem jedes in weißes Papier eingehüllt war, wurden sie zusammengepackt und 
mit einer großen Menge Hüllen aus porösem Papier umgeben. Dieses hatte den 
Zweck, das Material vor einer plötzlichen Erhitzung beim Einbringen in den 
angewärmten Ofen zu schützen und andererseits eine schnelle Abkühlung zu 
verhindern, wenn nach Ablauf der bestimmten Zeit die weitere Erwärmung 
unterbrochen wurde. Die strahlende Wärme der Ofen Wandungen wurde durch 
Asbestplatten abgehalten. Die Reihe der Versuche konnten nur solange fort- 
gesetzt werden, als die Durchsichtigkeit der Platten eine Bestimmung des 
Brechungsindex zuließ. Um die abgelesenen Temperaturen richtigzustellen, 
bediente ich mich der Korrektion nach Reimbach 1 ). Vor Ermittelung des 
jedesmaligen spezifischen Gewichtes wurden mittels einer feinen Feile die 
schmäleren Seitenflächen der Plättchen von der Patina befreit und poliert, 
so daß nur die Substanz des Kerns mit der veränderten Rinde der beiden 
parallelen Beobachtungsflächen zur Untersuchung gelangte. Um den Überblick 
zu erleichtern, ist die Zeit, während der die Wärme auf die Stücke einwirkte, 
mit der Temperatur multipliziert worden. Da das Schwanken der Werte, wie 
sie durch die Messungen gewonnen wurden, ihre Verwendung zur Zeichnung von 
Kurven ausschloß, so unterblieb eine weitere Umrechnung der aus den sich ver- 
0 Reimbach, E. : Zur Korrektion der Thermometer ablesungen für den herausragenden 
Faden. Berichte der Deutsch. Chem. Ges., Jahrg. 22, Juli -Dezember, 1889, S. 3072—3075. 
13 
